전착 후 , 상기 칼날 을 욕 으로부터 제거 하 고 탈 이온 수 분사 로 격렬히 헹구 고 , 도포 된 코팅 을 전기 오븐 에서 25 분 동안 178 ℃ 로 구 움 으로써 경화 시켰 다 . 전기 코팅 막 구축 을 기지 의 코팅 두께 의 심 을 사용 하 여 포스 페이트 칼날 에 대해 보정 된 피셔 듀얼 스코프 ( Fischer Dualscope ) FMP 40 C 를 사용 하 여 약 0 . 65 mil ( 16 . 51 ㎛) 인 것 으로 측정 하 였 다 .